KARAKTERISTIK BETON MUTU K-200 MENGGUNAKAN SERAT 2% BERAT VOLUME DENGAN VARIASI RASIO L/D
Tri Mulyono 1,*)
1) D3 Transportasi Rumpun Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
*) Email : trimulyono@unj.ac.id

## Abstract
This research aims to determine the characteristics of K-200 concrete according to Permen  PUPR  No.  28/PRT/M/2016  article  B.06,  using  steel  fibers  (bendrat  wire) with  2%  steel  fiber  by  weight  of  concrete  volume  and  variations  in  the  L/D  ratio through  laboratory  tests.  The  total  population  is  12  specimens  with  a  sample  of compressive  strength  5  specimens  and  split  tensile  strength  4  specimens  for  each treatment which is a random sample, i.e.: A (reference concrete); B, C, D, and E for concrete with 2% fiber and L/D ratio of 50; 62.5; 75 and 87.5.  The test results of concrete materials meet the SNI. The significance level of 0.05 indicates that the test data are normal distribution and uniform. The hypothesis result shows that there is a  difference  between  the  reference  concrete  and  the  concrete  fiber  with  variations L/D.  The  unit  weight  of  concrete  between  the  reference  concrete  and  the  concrete with variations of L/D is slightly different. The slump value decreases with the L/D ratio. Characteristics of the concrete increase up to L/D 75. Based on the design of K-200 concrete per-as Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 article B.06, compressive strength,  split  tensile  strength,  and  flexural  strength  for  reference  concrete  are 17,316 MPa, 2,317 MPa, and 3,083 MPa, greater than 35,9%, 43,8%, and 28,7% of design.  Fiber  concrete  with  variation  of  L/D,  compared  with  reference  concrete  is greater than 32,7%, 39,7% and 26,2%.
Kata kunci : K-200 Concrete, Fiber-steel Concrete, L/D ratio

## PENDAHULUAN
Bahan  serat  yang  dapat  dipakai  untuk memperbaiki  sifat  beton  adalah  baja ( steel ), plastik ( polypropylene ), polymers , asbes dan carbon (Mulyono,
2015,  2021).  Permen  PUPR  No. 28/PRT/M/2016  memberikan  mutu beton  7,4  –  31,2  MPa  atau  K-175 sampai  K-350  untuk  pekerjaan  beton (SNI  7394:2008  Tentang  Tata  Cara Perhitungan  Harga  Satuan  Pekerjaan Beton  Untuk  Konstruksi  Bangunan
Gedung Dan Perumahan, 2008). Lemahnya  kuat  tarik  beton  dapat tergantikan  dengan  serat  baja  yang
disebarkan  secara  merata  kedalam adukan  beton  untuk  meningkatkan karakteristik  fisik  (sifat  mekanik) melalui  aksi  komposit  pada  beton struktural.  Beberapa  pustaka  yang relevan  dan  terkini  yang  berhubungan dengan penelitian sebagai “state of the arts”,  pengunaan  serat  kawat  bendrat pada  campuran  beton  menunjukan kandungan  serat  2%  memberikan  kuat tekan  25,59  MPa  dan  kuat  tarik  belah 2,38  MPa  lebih  besar  dibandingkan kuat tekan rencana 20,92 MPa
(Juwarnoko,  2019).  Penggunaan  serat kawat  bendrat  yang  ditekuk  pada
kedua  ujungnya  dibandingkan  dengan serat  yang  lurus,  kuat  tekan  tidak menunjukan  pengaruh  (Kawulusan  et al.,  2019;  Malino  et  al.,  2019). Penambahan  serat  2%  dengan  panjang +50 mm pada beton normal memberikan nilai 16,18 MPa
meningkat  11,35%  (Sugiarto,  2017). Penggabungan  serat  kawat  bendrat 0,5–1,5%  dan  panjang  60  mm  dengan serat  kaca  10%  menghasilkan  proporsi optimum serat kawat bendrat 1,5% dan serat  kaca  10%.  Kuat  tekannya  16,25 MPa  dan  kuat  tarik  belah  4,64  MPa meningkat  31,81%  dari  kuat  tekan tanpa serat (Uluhiyah, 2018).
Pengaruh  penambahan  kawat bendrat  terhadap  beton  normal  pada kuat  tekan  umur  beton  14  meningkat 34,31%  dan  28  hari  sebesar  20,47% (Kurniawan,  2021).  Optimal  panjang serat  6  cm  pada  proporsi  0,75%  serat kawat  dalam  berat  volume  dapat mencapai  42,14  MPa  (Prayitno  et  al.,
2016). Penelitian lainnya,
meningkatkan kuat tekan 11,429% dan tarik 3,743% (Foermansah, 2013) serta 32,71%  peningkatan  kuat  tekan  dan 41,82%  untuk  kuat  lentur  (Nugraha, 2018).  Penggunaan  proporsi  kawat lebih  dari  2%,  peningkatannya  sebesar 7,01%  dan  kuat  tarik  belah  39,92% (Juanita & Putra, 2021).
Penggunaan rasio L/D=12,5
dalam  campuran  dengan  serat  bendrat 3%  diperoleh  kuat  tarik  terbesar  2,41
MPa  atau  meningkat  2  kali  dari  beton tanpa  serat,  sedangkan  untuk  kuat geser  maksimal  mencapai  4,94  MPa dengan  kenaikan  54%  dibandingkan dengan beton tanpa serat (Hafiz S.G et al.,  2015).  Metode  perawatan  beton
juga  akan  menghasilkan  kuat  tekan yang berbeda, perawatan dengan perendaman akan lebih tinggi
dibandingkan  dengan  dirawat  kering pada beton serat (Junus, 2017). Parameter praktis
yang mendeskripsikan  serat  adalah  rasio L/D,  didefinisikan  sebagai  panjang serat  dibagi  dengan  diameter  serat. Rasio  tipikal  berkisar  dari  sekitar  30 hingga  150  untuk  panjang  6  hingga 75mm  (ACI  544.5R,  2010;  Wafa, 1990).  Rasio  aspek  berkisar  dari  20 hingga 100, sedangkan dimensi panjang sekitar 6,4–76 mm. Peningkatan volume serat dalam campuran beton akan memberikan efek linear  peningkatan  kekuatan  tarik  dan kekuatan tekan. Penggunaan
persentase  serat  yang  lebih  tinggi cenderung  menyebabkan  pemisahan dan  kekerasan  beton  dan  mortar menurun. Kisaran tipikal fraksi volume yang  digunakan  untuk  beton  yang dicor  setempat  untuk  beton  serat  baja sebesar  0,25–1,5%  berat  volume. Penambahan serat baja dapat mengurangi  nilai  slump  yang  diukur dari  komposit  dibandingkan  dengan campuran  non-serat  dalam  kisaran  25 hingga 102 mm (ACI 544.5R, 2010).
Merujuk  pada  uraian  di  atas  dan “state  of  the  arts”,  hasil  penelitian terdahulu  menunjukan  penggunaan serat  0,75–3,0%  memberikan  hasil kuat  tekan  yang  variasi  dengan kenaikan  optimal  sebesar  2%  proporsi serat  dengan  panjang  serat  yang digunakan  sekitar  5–6  cm  untuk  beton mutu  normal.  Penelitian  sebelumnya belum  banyak  yang  fokus  pada  rasio panjang (L) dengan diameter (D), oleh
karena  itu  menarik  untuk  dikaji penggunaan  serat  dengan  variasi  rasio L/D.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengkaji  karakterikstik  beton  mutu K200  menggunakan  serat  kawat  baja (bendrat) proporsi 2% dalam campuran dengan variasi rasio L/D.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  studi eksprimen  di  Laboratorium  Uji  Bahan Universitas  Negeri  Jakarta  selama periode Juni – Oktober 2021. Beberapa metode  pemeriksaan  bahan  penyusun beton  dan  beton  yang  digunakan mengikuti  standar  nasional  indoensia (SNI), ditunjukan pada Tabel 1. Tabel 1. SNI yang digunakan dalam penelitian Deskripsi Metode Sifat dan karakteristik agregat  Penyiapan benda uji (SNI 03-6717-2002) dan pengambilan contoh uji (SNI 6889:2014)
 Analisa saringan (SNI ASTM C136:2012) dan syarat gradasi beton serat (ACI
544.5R, 2010)  Bahan organik dalam agregat (SNI 2816:2014), lumpur (ASTM C142 / C142M - 17; SNI 03-4428-1997)  Berat jenis dan penyerapan agregat halus (SNI 1970:2016) dan kasar (SNI 1969:2016) Mix Design  Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 butir B.06. Beton segar dan contoh uji  Pengadukan beton SNI 03-3976-1995, pembuatan benda uji dan perawatan (SNI 2493:2011), Contoh Beton Segar (SNI 2458:2008), uji slump (SNI 1972:2008), berat isi (SNI 1973:2016) Pengujian beton keras  Kaping beton (SNI 6369:2008), Uji kuat tekan (SNI 1974:2011), kuat tarik belah (SNI 2491:2014) Populasi dalam penelitian merupakan  data  yang  didapatkan  dari contoh uji ( specimen ) berupa benda uji silinder beton untuk lima perlakuan A– Beton tanpa serat (beton referensi), B– Beton serat L/D 50, C–Beton serat L/D 62,5  dan  D–Beton  serat  L/D  75  serta E–Beton serat L/D 87,5, sampel berupa sejumlah  data  yang  diambil  secara acak  dalam  populasi.  Banyaknya populasi  untuk  setiap  perlakuan  12 benda  uji  dan  sampel  sebanyak  5 benda  uji  untuk  uji  tekan  dan  4  benda uji untuk uji tarik belah.
Nilai  kuat  lentur  ( )  dalam penelitian  ini  didapatkan  dari  konversi hasil  uji  kuat  tekan  ( )  dan  kuat  tarik belah  ( ).  Hubungan  antara  kuat
tekan  karakteristik  dengan  kuat  tarik- lentur  beton  dapat  didekati  dengan Pers.  1  dalam  MPa  dan  Pers.  2  dalam kg/cm 2 (Pd  T-14-2003).  Kuat  tekan beton  karakteristik  28  hari  (MPa  atau kg/cm 2 )  dinyatakan  dengan dan adalah  kuat  lentur  beton  28  hari  (MPa atau  kg/cm 2 )  serta merupakan konstanta dengan nilai untuk agregat  tidak  dipecah  dan untuk agregat pecah. Kuat lentur dapat juga ditentukan dari hasil uji kuat tarik belah  beton  ( )  yang  dilakukan menurut (SNI 2491:2014) dengan Pers. 3  dalam  MPa  dan  Pers.  4  dalam kg/cm 2 .  Kuat  lentur  beton  secara tipikal  sekitar  3–5  MPa  (30-50 kg/cm 2 ).  Nilai  kuat  lentur, di
intreprestasikan  dari  hasil  uji  kuat tekan, dan tarik belah, menggunakan Pers. 1 dan Pers. 3.
(1) (2) (3) (4) dengan: =  kuat  tekan  beton  umur  28  hari
(MPa atau kg/cm 2 )
= kuat lentur beton umur 28 hari (MPa atau kg/cm 2 ) = kuat tarik belah beton umur 28
hari (MPa atau kg/cm 2 ) =  konstanta  ( ,  agregat tidak  dipecah  dan , agregat pecah)
Agar  data  menjadi  informasi sehingga  karakteristik  data  menjadi mudah  untuk  dipahami  dan  bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan,  maka  data  dilakukan pengujian  persyaratan  analisis  dan hipotesis  statistik.  Metode  Saphiro– Wilk  dilakukan  untuk  uji  normalitas dan  uji  homogenitas  data  dengan  “F- Test  Two-Sample  for  Variances”. Penelitian  ini  menggunakan  hipotesis statistik, yang secara umum dinyatakan dengan dan  t dengan = Karakteristik  beton  K200
tanpa  menggunakan  serat  baja  (beton referensi)  dan = Karakteristik  beton K200  dengan  menggunakan  serat  baja dengan  variasi  rasio  L/D.  Data  yang digunakan adalah data kuat lentur hasil konversi  kuat  tekan  dan  kuat  tarik belah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Pengujian

## 1. Pengujian Bahan
Bahan  semen,  air  dan  tambah  kimia menggunakan  Plastocrete  1003  tidak dilakukan  pengujian  dalam  penelitian ini.  Bahan  beton  yang  diuji  hanya untuk  agregat.  Pemeriksaan  agregat menggunakan SNI dengan hasil pemeriksaan  bahan  sesuai  SNI.  Data yang  digunakan  untuk  perancangan adalah  data  hasil  uji  bahan-bahan penyusun dengan kondisi jenuh permukaan kering (JPK).
Material  untuk  agregat  halus bersumber  dari  toko  material  yang berada di sekitar Rawamangun-Jakarta, sumber  asal  agregat  umumnya  dari daerah  Bogor.  Hasil  uji  agregat memenuhi syarat SNI, dengan berat isi agregat  halus  (pasir)  1,627  t/m 3 (gembur) dan 1,662 t/m 3 (padat). Berat isi  agregat  kasar  (batu  pecah)  dalam keadaan  gembur  dan  padat  sebesar 1,539  t/m 3 dan  1,556  t/m 3 .  Berat  jenis pasir  kondisi  kering  tungku  dan  jenuh permukaan kering (JPK) sebesar 2,698 dan 2,822 serta penyerapannya 4,589%.    Berat  jenis  batu  pecah  2,489 dan  2,563  pada  kondisi  jenuh  kering permukaan.
Kandungan  lumpur,  dan  partikel halus,  hasil  uji  memenuhi  syarat kurang dari 5% dan kandungan organik mendekati  “organic  plate  No.3”. Menggunakan  pasir  yang  memenuhi daerah  2  (pasir  sedang)  dengan proporsi  40%  dan  agregat  kasar  (batu pecah)  dengan  maksimum  40  mm sebesar  60%,  pencampuran  agregat yang  diplotkan  pada  batas  gradasi untuk  agregat  beton  dengan serat  baja,
memenuhi  ACI  544.5R  (2010)  seperti
ditampilkan pada Gambar 1. Gambar 1. Grafik agregat gabungan 40% pasir dan 60% batu pecah sesuai syarat ACI Comittee 544 (2010)

## 2. Campuran Rencana
Rancangan  campuran    berdasarkan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 butir  B.06.  Kuat  tekan  rencana  16,9 MPa (K 200), slump (12 ±  2) cm,  w/c = 0,61. Proporsi bahan campuran 1 m 3 di  Tabel  2.  Variasi  rasio  L/D  untuk  5 perlakuan,  A–Beton  tanpa  serat  atau referensi;  B–Beton  serat  L/D  50,0;  C– Beton  serat  L/D  62,5;  D–Beton  serat L/D  75;  dan  E–Beton  serat  L/D  87,5. Serat yang digunakan adalah serat baja dari  potongan  kawat  bendrat  dengan diameter  0,8  mm  sepanjang  +4,  5,  6 dan 7 cm.

## 3.  Pengujian  Beton  Segar  Beton Segar
Hasil pengujian beton segar ditunjukan di  Tabel  3  dan  Gambar  2,  didapatkan rata-rata  berat  isi  benda  uji  antara 2.142–2.212 kg/m3 dengan nilai slump 55–95 mm.
Tabel 2. Proporsi beton K-200 Bahan Penyusun Beton Berat (kg/m 3 ) Semen 352 Pasir Beton 731 Batu Pecah 1.031 Air 215 Superplastisizer (SIKA Plastocrete 1003), 2% 4,30 Serat Baja (Bendrat) 2% dari berat Volume 46,333 Jumlah 2.380 4. Kuat Tekan dan Tarik Belah Hasil pengujian beton keras, menghasikan  kuat  tekan  ( ),  17,316
MPa  untuk  beton  referensi  dan  beton serat  2%  berat  volume  dengan  variasi L/D sebesar 19,639–22,975 MPa. Hasil uji  kuat  tarik  belah , untuk  beton referensi  sebesar  2,317  MPa  dan  serat 2%  berat  volume  dengan  variasi  L/D sebesar  2,600–3,236  MPa.  Nilai  kuat tarik  belah  rencana  dicari  dengan menggunakan Pers. 3 yang disubstitusikan  ke  Pers.  1,  didapatkan Pers.  5  dalam  MPa,  dengan  nilai
untuk batu pecah, didapatkan untuk nilai kuat tarik belah rencana, . * ( ) + (5)
Merujuk Error! Reference source not found. , semua hasil uji kuat tekan dan tarik  belah  menghasilkan  nilai  yang lebih  besar  dari  kuat  tekan  rencana 16,9 MPa (K-200) dan kuat tarik belah 2,251 MPa. Kuat tekan beton dan kuat tarik  belah  yang  menggunakan  serat 2%  menghasilkan  nilai  yang  lebih besar  dibandingkan  dengan  beton
referensi.  Kuat  tekan  dan  kuat  tarik belah  masih  dapat  meningkat  sampai dengan  rasio  L/D  75,  kemudian kekuatannya  menurun  untuk  L/D  yang lebih  besar.  Nilai  optimum  kuat  tekan beton  serat  2%  didapatkan  untuk  rasio L/D  70  sebesar  22,705  MPa  atau 34,35%  lebih  besar  dari  kuat  tekan rencana  dan  31,12%  dari  beton referensi.  Kuat  tarik  belah    optimum beton  serat  2%  didapatkan  pada  rasio L/D 75 dengan kuat tarik belah sebesar 3,0658  MPa  atau  36,2%  lebih  besar dari  kuat  tarik  belah  rencana  dan 32,32% dari beton referensi. Tabel 3. Hasil rata-rata pengujian beton segar dan beton keras Perlakuan (Rasio L/D) Beton Segar Beton Keras Umur 28 Hari Hasil Uji Slump (mm) Berat Isi (kg/m 3 ) Kuat tekan (MPa) Kuat tarik belah (MPa) A–Beton tanpa serat (Beton referensi) 95 2.210 17,316 2,317 B–Beton serat L/D 50,0 60 2.142 19,636 2,600 C–Beton serat L/D 62,5 62 2.212 21,787 2,759 D–Beton serat L/D 75,0 68 2.167 22,975 3,236 E–Beton serat L/D 87,5 55 2.194 20,089 2,865
Gambar 2. Kuat tekan dan kuat tarik belah beton serat 2% berat volume dengan variasi rasio L/D
5. Kuat Lentur
Kuat  lentur  beton  serat  2%  dengan variasi  rasio  L/D  merupakan  hasil konversi  kuat  tekan  ( ),  ke  lentur ( ) dan kuat tarik belah ( ) ke kuat lentur  ( ).  Menggunakan  Pers.  1 dengan  5  data  benda  uji,  dan  Pers.  3 dengan  4  data  benda  uji  untuk  setiap perlakuan,  hasilnya  di  Tabel  3  yang rata-ratanya disajikan pada Gambar  2.
Nilai kuat  lentur  yang dihasilkan semuanya  lebih  besar  dari  rencana 3,083 MPa. Kuat lentur beton referensi sebesar  3,144  MPa  atau  1,98%  lebih besar  dari  rencana.  Kuat  lentur  beton dengan  serat  2%  menghasilkan  nilai yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan beton  referensi.  Kuat  lentur  masih dapat  meningkat  sampai  dengan  rasio L/D  72,5,  kemudian  kekuatannya menurun  untuk  L/D  yang  lebih  besar. Nilai  optimum  beton  serat  2%  dengan rasio L/D 72,5 sebesar 3,844 MPa atau
lebih besar 22,26% dari beton referensi dan 24,68% dari kuat lentur rencana.

## 6.  Hipotesis Statistik
Pengujian  persyaratan  analisis  dengan uji  normalitas  dan  homogenitas  data dilakukan untuk pembuktikan hipotesis menggunakan  data  Tabel  3,  hasil  uji metode  Saphiro–Wilk  dengan  alat bantu  MS-excel  menghasilkan  nilai Saphiro–Wilk  hitung  berturut-turut 0,0073;  0,7942;  0,4349;  0,6695  dan 0,4011. Nilai Tabel Saphiro-Wilk pada taraf  nyata,  α=0,05  untuk  9  data sebesar  0,829,  jadi  menolak  H ₀ atau data  dinyatakan  terdistribusi  normal. Uji  homogenitas  data  dengan  “F-Test
Two-Sample for Variances” menunjukan semua perlakuan memberikan  nilai  t–hitung  lebih  kecil dari  t–kritis,  artinya  data  semuanya seragam.
Tabel 4: Kuat lentur beton serat hasil konversi kuat tekan dan kust tarik belah
silinder beton, MPa n-Data A–Beton tanpa serat atau referensi B–Beton serat L/D 50,0 C–Beton serat L/D 62,5 D–Beton serat L/D 75,0 E–Beton serat L/D 87,5. 1 3,012 3,455 3,090 3,613 2,932 2 3,116 3,116 3,742 3,523 3,241 3 3,241 3,385 3,523 3,656 3,478 4 3,167 3,432 3,546 3,742 3,523 5 3,064 3,216 3,568 3,432 3,590 6 3,004 3,004 2,713 3,973 3,295 7 3,876 4,748 3,682 4,458 4,167 8 2,520 2,907 4,458 4,652 4,264 9 3,295 3,586 4,264 4,652 3,973 Rata-rata 3,144 3,428 3,621 3,967 3,607 Standar deviasi 0,354 0,544 0,531 0,492 0,446 Min 2,520 2,907 2,713 3,432 2,932 Maks 3,876 4,748 4,458 4,652 4,264
Gambar 3. Kuat lentur beton serat 2% berat volume dengan variasi rasio L/D
Hipotesis  statistik  dinyatakan dengan dan , dengan adalah  karakteristik  beton K-200 atau karakteristik beton referensi,  dan yaitu  karakteristik beton  hasil  uji  yang  diwakili  dari  data kuat  lentur  hasil  konversi  kuat  tekan dan  kuat  tarik  belah  menggunakan serat  baja  2%  berat  volume  campuran dengan  variasi  rasio  L/D.  Hasil  uji  t- Test, membandingkan rata-rata berpasangan  antara  beton  tanpa  serat dengan yang menggunakan serat menggunakan  fungsi  “Data  Analysis” dari  VBA  MS-Excel  untuk  “t-Test: Paired  Two  Sample  for  Means” menunjukan  bahwa  ada  perbedaan rata-rata  antara  beton  serat  bervariasi rasio L/D dengan yang tidak
menggunakan serat atau beton referensi.
b. Pembahasan
1. Karakteristik  Nilai  Slump  dan Berat  Isi  Beton  Serat  2%  dari Berat Volume
Nilai  slump  beton  secara  umum  lebih kecil dari rencana 120+20 mm, dengan nilai slump 55–95 mm atau penurunan
sekitar  25–65  mm.  Nilai  slump  beton referensi  sebesar  95  mm  dan  beton serat  2%  dengan  variasi  rasio  L/D menghasilkan  nilai  slump  55–68  mm atau  penurunan  sekitar  27–40  mm dibandingkan  dengan  beton  referensi sesuai  data  di  Tabel  2.  Penambahan serat  baja  dapat  mengurangi  nilai slump  yang  di  ukur  dari  komposit dibandingkan  dengan  campuran  non- serat dalam kisaran 25 hingga 102 mm sesuai  dengan  ACI  544.5R  (2010). Hasil  uji  menunjukan  penggunaan serat  baja  dalam  beton  menurunkan nilai slump sebesar 28–42% dari beton referensi.  Berat  isi  untuk  beton  K-200 memberikan  berat  isi  antara  2,210– 2,226 t/m 3 dari berat isi rencana (2,380 t/m 3 )  lebih  kecil  antara  6,47–7,14%. Beton  referensi  (tanpa  serat)  sebesar 2,210  t/m 3 ,  lebih  kecil  dari  beton rencana 7,14%.
2. Pengaruh  Rasio  L/D  pada  Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah dan Kuat

## Lentur
Rata-rata  kuat  tekan  beton  tanpa  serat (beton  referensi)  sebesar  17,316  MPa lebih besar 2,5% dibandingkan rencana
untuk  beton  K-200,  dengan  merujuk Error!  Reference  source  not  found. . Umumnya  penambahan  serat  baja
(kawat  bendrat)  2%  dalam  berat volume  yang  menggunakan  variasi L/D  meningkatkan  kekuatan  tekan antara 16,2–35,9% dibandingkan dengan  rencana  16,9  MPa  dan  antara 13,4–32,7% dibandingkan beton referensi.  Peningkatan  kekuatan  tekan maksimal  terjadi  pada  beton  K-200 dengan  2%  serat  dalam  berat  volume campuran  pada  variasi  rasio  L/D  75 memberikan  nilai  kuat  tekan  sebesar 35,9%  lebih  besar  dibandingkan  kuat tekan rencana dan 32,7% dibandingkan dengan beton referensi.
Persamaan  polinomial  order–2, hasil trendline menggunakan  MS- Excel  menunjukan  nilai  kuat  tekan optimum pada rasio L/D 70 dinyatakan dengan  Pers.  6.  Nilai  kuat  tekan optimum  sesuai  Pers.  6  didapatkan untuk  rasio  L/D  70  sebesar  22,705 MPa  atau  34,35%  lebih  besar  dari rencana  untuk  beton  K-200  dan 31,12%  dari  beton  tanpa  serat  (beton referensi).
Menggunakan  Pers.  6,  dengan rasio  L/D  75  didapatkan  kuat  tekan sebesar  22,475  MPa  dan  rasio  L/D  70 sebesar  22,705  MPa.  Nilai  modulus elastisitas beton menggunakan Persamaan, √ (SNI
2847:2019)  untuk  beton  dengan  serat kawat  baja  2%  berat  volume,  pada rasio  L/D  75  memberikan  nilai E c = 22.281  MPa  dan  pada  rasio  L/D  70 nilai  modulus  elastisitas  beton  sebesar 22.395 MPa.
Kekuatan  tarik  belah  beton  rata-rata, dalam Error!  Reference  source
not  found. ,  memberikan  kuat  tarik belah  beton  referensi  sebesar  2,317 MPa  dan  beton  dengan  variasi  rasio
L/D antara 2,600–3,236 MPa. Menggunakan  Pers.  5,  untuk  kuat beton  K-200,  nilai  kuat  tarik  belah rencana, dan  beton
referensi lebih  besar  2,9%  dari rencana.  Kuat  tarik  belah  beton menggunakan serat 2% pada rasio L/D 75  naik  sebesar  43,5%  dari  rencana atau lebih 39,7% dari beton referensi.
Persamaan  polinomial  order–2, hasil trendline menggunakan  MS- Excel,  menunjukan  nilai  kuat  tarik belah optimum dicapai pada rasio  L/D 75  sesuai  Pers.  7  sebesar  3,0658  MPa, atau  36,2%  lebih  besar  dari  rencana (2,251  MPa)  dan  32,32%  dari  beton tanpa  serat  atau  beton  referensi  (2,317 MPa).
Kenaikan  rasio  serat  setelah  L/D 75  akan  menurunkan  kuat  tarik  belah. Semakin  besar  rasio  L/D  maka  kuat tarik  belah  beton  serat  menggunakan kawat  bendrat  akan  semakin  turun, karena kandungan serat dalam campuran  beton  segar  sulit  dicampur. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  bahwa  serat  lebih  dari  60 mm (rasio L/D +60) akan menurunkan kuat tekan (Juwarnoko, 2019; Sugiarto, 2017).
Kekuatan  tarik  lentur  beton  rata- rata, didapatkan dari Tabel 3 untuk beton referensi sebesar 3,125 MPa dan beton  dengan  variasi  rasio  L/D  antara 2,520–4,070 MPa. Menggunakan Pers. 1,  untuk  kuat  beton  16,9  MPa, didapatkan  nilai  kuat  lentur  rencana,
.  Kuat  lentur  rata- rata  beton  referensi  lebih  besar  1,97%
dari  rencana,  sedangkan  kuat  lentur beton  dengan  variasi  rasio  L/D memberikan  kuat  lentur  terbesar  pada rasio  L/D  75  rata-rata  sebesar  3,967 MPa naik sebesar 28,66% dari rencana atau 26,18% dari beton referensi. Nilai kuat  lentur  maksimum  dari  Tabel  3 sebesar 4,652 MPa untuk rasio L/D 75 dan nilai minimum sebesar 3,432 MPa. Kecenduran  nilai  kuat  lentur  sesuai Tabel  3,  dinyatakan  dengan  Pers.  8 hasil  polinomial  order–2, trendline menggunakan  MS-Excel.  Nilai  rasio serat  L/D  optimum  didapatkan  pada L/D  72,5  ( 75)  dengan  kuat  lentur sebesar  3,844  MPa  lebih  besar  dari rencana  sebesar  3,083  MPa  atau 24,69%.  Jika  dibandingkan  dengan beton referensi untuk kuat lentur 3,144 MPa,  nilainya  22,27%  lebih  besar. Kenaikan  rasio  L/D  lebih  dari  75 menurunkan kuat lentur beton serat.
( ) ( ) (6) ( ) ( ) (7) ( ) ( ) (8)
dengan:
= kuat tekan beton hasil uji silinder pada umur 28 hari (MPa),
= kuat tarik belah beton hasil uji silinder pada umur 28 hari (MPa),
= nilai kuat lentur beton hasil uji silinder pada umur 28 hari (MPa),
= Panjang serat yang digunakan dalam campuran beton (mm),
= Diameter serat yang digunakan dalam campuran beton (mm).
Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan rasio L/D menyebabkan  nilai  slump  menurun 55–65  mm  atau  nilai  slump  menurun sebesar  28–42%  dari  beton  referensi yang  sesuai  dengan  (ACI  544.5R, 2010), nilai slump dibandingkan dengan  campuran  non-serat  menurun dalam  kisaran  25–102  mm.  Berat  isi beton  tanpa  serat  atau  beton  referensi tidak  berbeda,  karena  penambahan volume  serat  dalam  campuran  beton relatif kecil dibandingkan berat volume campuran,  dapat  dinyatakan  bahwa rasio  L/D  tidak  berpengaruh  terhadap berat isi beton.
Kuat  tekan,  kuat  tarik  belah  dan lentur  beton  serat  dengan  2%  berat volume  dalam  campuran  menunjukan rasio  L/D  untuk  beton  serat  baja (kawat  bendrat)  pada  rasio  L/D  +75,0 masih dapat memberikan nilai optimum.  Peningkatan  volume  serat, meningkatkan  secara  linear  kekuatan tekan,  kekuatan  tarik  belah  dan kekuatan  lentur  beton  sesuai  (ACI 544.5R, 2010).
Rasio  L/D 75,0 untuk  kawat bendrat  dengan  diameter  0,8  mm, didapatkan  panjang 60  mm ,  hal  ini sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya, bahwa  panjang  60  mm  meningkatkan kuat tekan sebesar 20,32% (Juwarnoko,  2019);  11,35%  (Sugiarto, 2017);  31,81%  (Uluhiyah,  2018);  dan
41,14  (Prayitno  et  al.,  2016).  Hasil penelitian ini memberikan nilai
kenaikan  antara  13,4–32,7%,  dengan prosentase  kenaikan  rata-rata  22% lebih  besar  dari  hasil  penelitian (Juwarnoko, 2019; Sugiarto, 2017) dan lebih  kecil  dari  hasil  (Prayitno  et  al., 2016; Uluhiyah, 2018).
Kuat  tarik  belah  naik  sebesar 39,7%  terhadap  beton  referensi  dan 43,8% terhadap rencana, hasil ini lebih kecil  dibandingkan  (Hafiz  S.G  et  al., 2015)  dengan  kenaikan  sampai  2 kalinya.  Hasil  uji  kuat  tarik  belah untuk  beton  dengan  variasi  serat  rata- rata mengalami kenaikan 23,7% terhadap  beton  referensi  yang  nilainya lebih  kecil  dibandingkan  hasil  uji  kuat tarik  belah  (Juanita  &  Putra,  2021) yaitu  naik  39,92%.  Rasio  L/D  serat beton yang lebih besar akan menurunkan  kuat  tekan  (Juwarnoko, 2019;  Sugiarto,  2017)  yang  sejalan dengan  hasil  penelitian  ini.  Rasio tipikal  berkisar  30–150  dari  sekitar  30 masih  dapat  meningkatkan kuat  tekan, kuat  tarik  belah  dan  kuat  lentur  beton (Wafa,  1990),  sesuai  rekomendasi (ACI 544.5R, 2010)  rasio  L/D 30–150 atau  panjang  berkisar  dari  6,4  hingga 76  mm  untuk  serat  diameter  0,8  mm, dengan  hasil  yang  didapatkan rasio L/D  75,0  menghasilkan  kuat  tekan, kuat  tarik  belah  dan  lentur  beton  serat dengan  2%  berat  volume  dalam campuran yang maksimum.

## SIMPULAN
Taraf  nyata,  α  =  0,05  dengan  uji-T menunjukan  perbedaan  karakteristik antara  beton  yang  menggunakan  serat kawat  baja  (bendrat)  dengan  proporsi 2% berat volume campuran dan variasi rasio L/D. Bahan penyusun beton yang
digunakan  dalam  pencampuran  bahan memenuhi  SNI  dan  gradasi  agregat campuran  memenuhui  syarat  ACI 544.5R. Hasil pengujian berat isi tidak ada  perbedaan  yang  signifikan  antara beton referensi dengan yang menggunakan variasi rasio L/D. Semakin  besar  rasio  L/D  nilai  slum menurun.  Nilai  maksimum  L/D  75 dihasilkan  untuk  kekuatan  tekan, kekuatan  tarik  belah  dan  kekuatan lentur.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari laporan  penelitian  yang  dilaksanakan dengan  dibiayai  oleh  Dana  BLU  POK Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri Jakarta,  Berdasarkan  Surat  Keputusan Penjabat  Pembuat  Komitmen  Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta No. 291/UN39/PT.01.02/2021, Tanggal: 15 April  2021,  dan  Surat  Perjanjian
Penugasan  Dekan  Fakultas  Teknik Nomor:
068a/5.FT/PP/IV/2021,
Tanggal:  26  April  2021,  Tahun Anggaran  2021.  Penulis  mengucapkan terima  kasih  yang  sebesar-besarnya kepada laboran, mahasiswa dan tenaga pelaksana  yang  telah  membantu  di laboratorium selama pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
ACI  544.5R.,  2010, Report  on  the Physical Properties and Durability  of  Fiber-Reinforced Concrete.  American  Concrete
Institute  (ACI)  Committee  544 , Farmington  Hill,  MI,  American Concrete Institute
Foermansah,  R.,  2013, Tinjauan  Kuat Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah
Beton dengan  Serat  Kawat Bendrat  Berbentuk  ‘W’  Sebagai Bahan Tambah , (Naskah Publikasi) Program  Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta Hafiz S.G,A., Rommel, E., & Prasetyo, L.,  2015,. Pengaruh  Pemberian Jumlah  dan  Rasio  (L/D)  Serat Bendrat  Terhadap  Sifat  Mekanik Beton, Jurnal  Media  Teknik Sipil,  vol.  13  No.1  pp.13-30, https://doi.org/ 10.22219/ jmts.v13i1.2538 Juanita, & Putra, D.R., 2021, Pengaruh Penambahan Kawat Bendrat Pada Campuran Beton Terhadap
Kuat  Tekan ,  Jurnal  Handasah, vol. 1, no. 1, pp 20–23. Junus,  N.,  2017, Efek  Penambahan Serat  Kawat  Bendrat  terhadap Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik Beton  yang  Dirawat  melalui
Metode  Wet  and  Dry  Curing , Jurnal  Penelitian  Enjiniring,  vol.
21, no. 1, pp. 41–47. https://doi.org/10.25042/jpe.0520 17.06 Juwarnoko, 2019, Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat  pada  Campuran  Beton Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Kuat Tarik Beton , Skripsi S1, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan,  Universitas  Negeri Semarang, Semarang Kawulusan,  J.A.,  Manalip,  H.,  & Dapas,  S.O.,  2019, Pemeriksaan Kuat  Tarik  Belah  Beton  Serat
Kawat  Bendrat  dengan  Variasi Sudut Tekuk pada Kedua
Ujungnya ,  Jurnal  Sipil  Statik,
vol. 7, no. 5, pp.513–526.
Kurniawan,  D.,  2021, Analisis  Beton Serat dengan Kawat Bendrat dan Substitusi Agregat Kasar dengan Limbah  Plastik, Ensiklopedia  of Journal, vol. 3, no. 2, pp.1–9 Malino,  L.,  Wallah,  S.E.,  &  Handono, B.D.,  2019, Pemeriksaan  Kuat Tekan  dan  Kuat  Tarik  Lentur Beton Serat Kawat Bendrat yang Ditekuk  Dengan  Variasi  Sudut Berbeda, Jurnal  Sipil Statik,  vol. 7, no. 6, pp.711–722 Mulyono,  T.,  2015, Teknologi  Beton: dari Teori Ke Praktek, Edited by Gina  Bachtiar.  Jakarta,  LPP
Press
Mulyono,  T.,    2021, Bahan  Bangunan dan Konstruksi . Yogyakarta, Stiletto Indie Book Nugraha, I.D., 2018, Studi Karakteristik  Beton  Serat  Kawat Bendrat, Tugas Akhir Si Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Pd T-14-2003, 2003, Pedoman Perencanaan  Perkerasan  Jalan Beton Semen , Jakarta, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman  Analisis  Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum , Jakartam JDIH Kementerian PUPR
Prayitno, S., Supardi, & Asmara, D.A. Y., 2016, Pengaruh Penambahan Serat Kawat Ikat (Bendrat) Pada Kuat  Tekan  Dan  Lentur  Beton
Bertulang  Dengan  Abu  Sekam Padi  Dan  Accelerator, E-Jurnal
Matriks Teknik Sipil, vol. September, pp,899–908.
SNI 2491, 2014, Standard Test Method for  Splitting  Tensile  Strength  of Cylindrical  Concrete  Specimens (ASTM  C496/C496M-04,  IDT) . Jakarta: BSN. Sugiarto, D., 2017, Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat  Terhadap  Kuat  Tekan Beton ,  Laporan  Tugas  Akhir Tingkat  Sarjana  (S  I)  Fakultas Teknik Sipil Universitas Semarang, Semarang. Uluhiyah, A., 2018, Pengaruh Penambahan  Serat  Bendrat  Dan Penambahan Serbuk Kaca Sebagai Pengganti Sebagian Agregat  Halus  Terhadap  Sifat
Mekanik  Beton, Artikel  Ilimiah S-1  Jurusan  Teknik    Fakultas Teknik  Universitas  Mataram, Mataram Wafa,  F.F.,  1990, Properties  and Applications of  Fiber Reinforced Concrete .  JKAU:  Eng.  Sci,  vol. 2, pp. 49–63